( 84 1 ) 

 » Lorsque l'on traite les globules métalliques par l'eau, il se produit, 

 tout d'abord, un faible dégagement d'acétylène dû à une très petite quantité 

 de carbure de calcium qu'ils contiennent, mais, après quelques instants, ils 

 fournissent un dégagement très lent et régulier de méthane et d'hydrogène 

 à volumes égaux, dégagement qui est caractéristique du carbure de man- 

 ganèse : 



CMn' + 6H^0 :^ 3[Mn(0H)^J 4- CH^ + H-. 



» Carbure de chrome. — Ce carbiu'e se prépare très bien cristallisé et 

 avec facilité, de la façon suivante : on mélange parties égales (200^'^ envi- 

 ron) de sesquioxyde de chrome et de carbure de calcium. Le tout est 

 chauffé pendant cinq minutes dans le four électrique avec un courant de 

 900 ampères et 45 volts. On obtient ainsi, sous une couche de carbure de 

 calcium en fusion, un culot métallique bien rassemblé recouvert d'aiguilles 

 cristallines de carbure de chrome. 



» Nous avons démontré précédemment que le chrome pouvait donner 

 deux carbures bien définis de fornuile C-Cr' et CCr'. 



)) L'analyse des cristaux obtenus dans la préparation précédente montre 

 que le carbure préparé au moyen de l'oxyde de chrome et du carbure de 

 calcium répond à la formule C^Cr'. 



» Nous avons obtenu, en effet, les chiffres suivants : 



1. 



Chrome 86,57 



Carbone '2,97 



» Ce carbure renfermait des traces de calcium et de fer. 



» Carbure de molybdène. — L'oxyde de molybdène obtenu dans ces 

 expériences a été préparé par la calcination du molybdate d'ammoniaque, 

 il répond à la formule MoO". On a mélangé rapidement aSo^"" de cet oxyde 

 avec 200S' de carbure de calcium et le tout a été chauffé au four électrique 

 pendant cinq à six minutes (900 ampères et 5o volts.). Le culot obtenu 

 après refroidissement a été projeté dans l'eau, l'excès de carbure de cal- 

 cium s'est rapidement décomposé et l'on a recueilli des fragments cristal- 

 lins, présentant l'aspect et toutes les propriétés du carbure de molybdène 

 Mo-C. 



)) A l'analyse, ces cristaux nous ont fourni Mo : 94,32 et C : 5,68. La 

 théorie pour Mo^C exigerait Mo : 94, 12 et C : 5,88. 



» Carbure de tungstène. — Le mélange d'acide tungstique et de carbure de 



